2Q2 MEMOIRE 



Silice pure obtenue par précipitation de sa dissolution 

 alcaline 4iv ro 



Silice renfermée dans la fritte préparée pour avoir la 

 potasse 17 / 



Alumine pure extraite de l'alun ordinaire par l'ammonia- 

 que et desséchée à la chaleur incandescente 34, 5o 



Potasse prise dans la fritte 3,oo 



Chaux prise dans un marbre dont la pureté était connue. 4>5o 



100,00 



Ces matières ont été longtemps broyées ensemble, mais en raison 

 de la cherté des éléments, on n'a pu faire que 5 hectog. de cette 

 pàte^ ce qui pouvait néanmoins suffire pour faire connaître ses pro- 

 priétés. 



Cette pâte, extrêmement courte, a été très-difficile, tant à tourner, 

 qu'à mouler; nous nous y attendions. Cependant un adroit tour- 

 neur est venu à bout d'en faire de petites tasses minces et une pla- 

 que à dimension déterminée. 



Ces pièces passées au four à porcelaine, dans la partie où la tempé- 

 rature est le moins élevée , ont toutes fondu en une masse d'un 

 blanc d'émail , remplie de bulles. M. Malaguti s'est assuré, par un 

 examen rigoureux de l'alumine, que cette terre ne renfermait plus 

 de potasse. 



On a recommencé cet essai en diminuant la proportion de la fritte 

 d'un tiers, pour diminuer d'autant la potasse. 



Les plaques passées seulement au feu de dégourdi, n'ont pas fondu ; 

 mais elles ont pris 18 pour 100 de retrait; au grand feu elles ne 

 s'étaient que ramollies ; on a pu mesurer son retrait qui a été jus- 

 qu'à 28 pour 100. 



Ces expériences répétées plusieurs fois et un peu variées, de ma- 



